— 431 — 



Af föregående tabell med dertill hörande figur 1 å tan". III 

 ses, att, då belastningarne så småningom uppgått till 815 skalp., 

 sträckningsförsöken med små belastningar började på nytt. Dessa 

 ökades successive till 930 skalp., hvarefter samma försök ånyo 

 repeterades. 



Bestämmas elasticitetsgränserna för dessa 3 serier enligt 

 den ofvan gifna definitionen, hvarvid till ursprunglig längd tages 

 i första serien: L = 500 dec. lin., 

 i andra » — 500 + 41,0 skaldelar, 



i tredje » == 500 + 68,6 » 



fås följande ungefärliga värden på elasticitetsgränsen : 



E x = 400 

 E 2 = 700 

 E] = 800. 

 En mängd dylika exempel skulle kunna anföras, men det 

 ofvanstående visar tillfyllest, 



»att en höjning af elasticitetsgränsen medelst stångens 

 »sträckning verkligen är möjlig.» 



§ 5. Om elasticitetsgränsens sänkning genom hettning. 

 Genom hettning och derpå följande långsam afsvalning kan 

 elasticitetsgränsen för metallerna rätt betydligt nedtvingas. Detta 

 har redan Wertheim vid sina elasticitetsförsök visat. När han 

 ena gången undersökte den dragna tråden sådan den var, utan 

 att h, ,fva underkastat den någon hettning, men andra gången 

 samma sorts tråd efter hettning, fann han elasticitetsgränsen än- 

 dra sig på det sätt, att den efter hettning blef 



rn 



för je 



» gjutstål j'y 



» Eng. stål (piano- sträng) \ 

 af hvad den var före hettningen *). 



Ehuru dessa Wertheims försök tillfullo visa värmets för- 

 måga att sänka elasticitetsgränsen, må det dock tillåtas mig här 

 anföra ett exempel från mina försök, som äfven synes vittna för 

 samma sak. 



') Wertheim a. b. sid. 40 o. f. Se dessutom sid. 55. 



